टैंटलम संधारित्र

टैंटलम विद्युत - अपघटनी संधारित्र विद्युत् अपघटनी संधारित्र है, जो विद्युत परिपथ का निष्क्रिय घटक है। इसमें एनोड के रूप में छिद्रित टैंटलम धातु की गोली होती है, जो ऊष्मारोधी ऑक्साइड परत से ढकी होती है, जो कैथोड के रूप में तरल या ठोस विद्युत् अपघट्य से घिरे परावैद्युतिकी बनाती है। इसकी बहुत पतली और अपेक्षाकृत उच्च पारगम्यता परावैद्युतिकी परत के कारण, टैंटलम संधारित्र अन्य पारंपरिक और विद्युत् अपघटनी संधारित्र से खुद को अलग करता है जिसमें प्रति वॉल्यूम उच्च धारिता (उच्च आयतनमितीय दक्षता) और कम वजन होता है।

टैंटलम संघर्षशील खनिज है। तुलनीय एल्यूमीनियम विद्युत् अपघटनी संधारित्र की तुलना में टैंटलम विद्युत् अपघटनी संधारित्र बहुत अधिक महंगे होते हैं।

टैंटलम संधारित्र स्वाभाविक रूप से ध्रुवीकृत घटक हैं। उत्क्रम वोल्टेज संधारित्र को नष्ट कर सकता है। गैर-ध्रुवीय या द्विध्रुवी टैंटलम संधारित्र श्रृंखला में दो ध्रुवीकृत संधारित्र को विपरीत दिशाओं में उन्मुख एनोड्स के साथ प्रभावी रूप से जोड़कर बनाए जाते हैं, ।

मूल सिद्धांत
विद्युत् अपघटनी संधारित्र कुछ विशेष धातुओं की रासायनिक विशेषता का उपयोग करते हैं, जिन्हें ऐतिहासिक रूप से वाल्व धातु कहा जाता है, जो ऊष्मारोधी ऑक्साइड परत बना सकते हैं। विद्युत् अपघटनी बाथ में टैंटलम एनोड सामग्री के लिए धनात्मक वोल्टेज प्रायुक्त करने से ऑक्साइड बाधा परत बनती है जिसमें प्रायुक्त वोल्टेज के लिए आनुपातिक मोटाई होती है। यह ऑक्साइड परत विद्युत् अपघटनी संधारित्र में परावैद्युतिकी के रूप में कार्य करती है। नाइओबियम ऑक्साइड परत की तुलना में इस ऑक्साइड परत के गुण निम्न तालिका में दिए गए हैं: किसी न किसी एनोड संरचनाओं पर परावैद्युतिकी ऑक्साइड बनाने के बाद, कैथोड की जरूरत होती है। विद्युत् अपघट्य विद्युत् अपघटनी संधारित्र के कैथोड के रूप में कार्य करता है। उपयोग में कई अलग-अलग विद्युत् अपघट्य्स हैं। सामान्यतः, विद्युत् अपघट्य्स को दो प्रजातियों, गैर-ठोस और ठोस विद्युत् अपघट्य्स में अलग किया जाएगा। गैर-ठोस विद्युत् अपघट्य्स तरल माध्यम हैं जिनकी चालकता (विद्युत् अपघटनी) आयनिक है।

यदि प्रायुक्त वोल्टेज की ध्रुवीयता उलट दी जाती है तो ऑक्साइड परत नष्ट हो सकती है।

सैद्धांतिक रूप से प्रत्येक विद्युत् अपघटनी संधारित्र प्लेट संधारित्र बनाता है जिसका धारिता इलेक्ट्रोड क्षेत्र जितना बड़ा होता है, A, और विद्युतशीलता, ε, होते हैं और डाइइलेक्ट्रिक की मोटाई, d पतली होती है।


 * $$C = \varepsilon \cdot \frac{A}{d}$$

मीटर प्रति वोल्ट की सीमा में विद्युत् अपघटनी संधारित्र की परावैद्युतिकी मोटाई बहुत पतली है। इसके अतिरिक्त, इन ऑक्साइड परतों की परावैद्युतिकी सामर्थ्य बहुत अधिक है। इस प्रकार, टैंटलम संधारित्र अन्य संधारित्र प्रकारों की तुलना में उच्च आयतनमितीय धारिता प्राप्त कर सकते हैं।

समान समग्र आयामों की चिकनी सतह की तुलना में सभी नक़्क़ाशीदार या निसादित एनोड्स में कुल सतह क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। यह सतह क्षेत्र वृद्धि ठोस टैंटलम विद्युत् अपघटनी संधारित्र के लिए धारिता मान को 200 तक (रेटेड वोल्टेज के आधार पर) तक बढ़ा देती है।

विद्युत् अपघटनी संधारित्र की मात्रा धारिता और वोल्टेज के उत्पाद, तथाकथित सीवी-वॉल्यूम द्वारा परिभाषित की जाती है। चूँकि, विभिन्न ऑक्साइड सामग्री की पारगम्यता की तुलना में, यह देखा गया है कि टैंटलम पेंटोक्साइड में एल्यूमीनियम ऑक्साइड की तुलना में लगभग 3 गुना अधिक पारगम्यता है। किसी दिए गए CV मान के टैंटलम विद्युत् अपघटनी संधारित्र इसलिए एल्यूमीनियम विद्युत् अपघटनी संधारित्र से छोटे हो सकते हैं।

ठोस टैंटलम विद्युत् अपघटनी संधारित्र का मूल निर्माण
ठेठ टैंटलम संधारित्र चिप संधारित्र होता है और इसमें टैंटलम चूर्ण दबाया जाता है और संधारित्र के एनोड के रूप में पेलेट में सिंटरिंग होता है, टैंटलम पेंटोक्साइड की ऑक्साइड परत परावैद्युतिकी के रूप में होती है, और कैथोड के रूप में ठोस मैंगनीज डाइऑक्साइड विद्युत् अपघट्य होता है।

एनोड
टैंटलम संधारित्र अपेक्षाकृत शुद्ध तात्विक टैंटलम धातु के चूर्ण से निर्मित होते हैं। चूर्ण की आयतनमितीय दक्षता की तुलना करने के लिए योग्यता का सामान्य आंकड़ा धारिता (C, सामान्यतः μF में) बार वोल्ट (V) प्रति ग्राम (g) में व्यक्त किया जाता है। 1980 के दशक के मध्य से, निर्मित टैंटलम चूर्ण ने सीवी/जी मूल्यों (लगभग 20k से 200k तक) में लगभग दस गुना सुधार प्रदर्शित किया है। विशिष्ट कण आकार 2 और 10 माइक्रोन के बीच है। चित्र 1 क्रमिक रूप से महीन दाने के चूर्ण को दिखाता है, जिसके परिणामस्वरूप प्रति इकाई आयतन अधिक सतह क्षेत्र होता है। चूर्ण के बीच कण आकार में बहुत बड़ा अंतर नोट करें।

गोली बनाने के लिए चूर्ण को टैंटलम तार (राइज़र तार के रूप में जाना जाता है) के चारों ओर संकुचित किया जाता है। रिसर वायर अंततः संधारित्र के लिए एनोड संयोजन बन जाता है। यह गोली/तार संयोजन बाद में उच्च तापमान (सामान्यतः 1200 से 1800 डिग्री सेल्सियस) पर निर्वात सिंटरिंग होता है जो यांत्रिक रूप से शक्तिशाली गोली का उत्पादन करता है और चूर्ण के अन्दर कई अशुद्धियों को दूर करता है। सिंटरिंग के समय, चूर्ण स्पंज जैसी संरचना पर ले जाता है, जिसमें सभी कण अखंड स्थानिक जाली में परस्पर जुड़े होते हैं। यह संरचना पूर्वानुमेय यांत्रिक शक्ति और घनत्व की है, किन्तु अत्यधिक छिद्रित भी है, जो बड़े आंतरिक सतह क्षेत्र का निर्माण करती है (चित्र 2 देखें)।

बड़े सतह क्षेत्र उच्च धारिता उत्पन्न करते हैं; इस प्रकार उच्च सीवी / जी चूर्ण, जिनके औसत कण आकार कम होते हैं, का उपयोग कम वोल्टेज, उच्च धारिता वाले भागों के लिए किया जाता है। सही चूर्ण प्रकार और सिंटरिंग तापमान का चयन करके, विशिष्ट धारिता या वोल्टेज रेटिंग प्राप्त की जा सकती है। उदाहरण के लिए, 220μF 6 V संधारित्र का सतह क्षेत्र 346 सेमी के निकट होगा2, या कागज़ की शीट के आकार का 80% (यूएस लेटर, 8.5×11 इंच पेपर का क्षेत्रफल ~413 सेमी है2), चूँकि पेलेट की कुल मात्रा लगभग 0.0016 सेमी 3 है।

परावैद्युतिकी
ऐनोडन की इलेक्ट्रोकेमिकल प्रक्रिया द्वारा सभी टैंटलम कण सतहों पर परावैद्युतिकी बनाया जाता है। इसे प्राप्त करने के लिए, गोली अम्ल के बहुत ही कमजोर समाधान में डूबी हुई है और डीसी वोल्टेज लगाया जाता है। कुल परावैद्युतिकी मोटाई बनाने की प्रक्रिया के समय प्रायुक्त अंतिम वोल्टेज द्वारा निर्धारित किया जाता है। प्रारंभ में बिजली की आपूर्ति को निरंतर चालू मोड में रखा जाता है जब तक कि सही वोल्टेज (अर्थात् परावैद्युतिकी मोटाई) तक नहीं पहुंच जाता; इसके बाद यह इस वोल्टेज को धारण करता है और पूरे उपकरण और उत्पादन भूभाग में समान मोटाई प्रदान करने के लिए धारा शून्य के निकट हो जाता है। एनोड पर परावैद्युतिकी गठन प्रक्रिया का वर्णन करने वाले रासायनिक समीकरण इस प्रकार हैं:


 * 2 Ta → 2 Ta5+ + 10 e−
 * 2 Ta5+ + 10 OH− → Ta2O5 + 5 H2O

टैंटलम की सतह पर ऑक्साइड बनता है, किन्तु यह सामग्री में भी बढ़ता है। ऑक्साइड वृद्धि की प्रत्येक इकाई मोटाई के लिए, तिहाई बढ़ता है और दो तिहाई बढ़ता है। ऑक्साइड वृद्धि की सीमाओं के कारण, वर्तमान में उपलब्ध टैंटलम चूर्ण में से प्रत्येक के लिए टैंटलम ऑक्साइड की अधिकतम वोल्टेज रेटिंग की सीमा होती है (चित्र 3 देखें)।

बनाने वाले वोल्टेज द्वारा उत्पन्न परावैद्युतिकी परत की मोटाई विद्युत् अपघटनी संधारित्र के वोल्टेज प्रमाण के सीधे आनुपातिक होती है। विद्युत् अपघटनी संधारित्र ऑक्साइड परत मोटाई में सुरक्षा परिसीमा के साथ निर्मित होते हैं, जो विश्वसनीय कार्यक्षमता सुनिश्चित करने के लिए संधारित्र के परावैद्युतिकी और रेटेड वोल्टेज के विद्युत् अपघटनी निर्माण के लिए उपयोग किए जाने वाले वोल्टेज के बीच का अनुपात है।

मैंगनीज डाइऑक्साइड विद्युत् अपघट्य के साथ ठोस टैंटलम संधारित्र के लिए सुरक्षा परिसीमा सामान्यतः 2 और 4 के बीच होता है। इसका अर्थ है कि 4 के सुरक्षा परिसीमा के साथ 25 वोल्ट टैंटलम संधारित्र के लिए डाइइलेक्ट्रिक वोल्टेज प्रूफ अधिक शक्तिशाली डाइइलेक्ट्रिक प्रदान करने के लिए 100 वोल्ट का सामना कर सकता है। संदर्भ>[http://www.kemet.com/Lists/TechnicalArticles/Attachments/199/2014%20EDFA%20Tantalum%20Cap%20Failure%20Analysis%20Review%20by%20Javaid%20Qazi.pdf जे. काजी, केमेट, अवलोकन टैंटलम संधारित्र के विफलता विश्लेषण का]  ठोस टैंटलम संधारित्र, क्षेत्र क्रिस्टलीकरण की विफलता तंत्र द्वारा यह बहुत उच्च सुरक्षा कारक प्रमाणित है। रेफरी नाम = गौडस्वार्ड> बी। गौडस्वार्ड, एफ.जे.जे. ड्रिसेंस, सॉलिड टैंटलम संधारित्र की विफलता तंत्र, फिलिप्स, इलेक्ट्रोकंपोनेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, 1976, वॉल्यूम। 3. पीपी 171-179

ठोस बहुलक विद्युत् अपघट्य वाले टैंटलम संधारित्र के लिए सुरक्षा परिसीमा बहुत कम होता है, सामान्यतः लगभग 2।

कैथोड
ठोस टैंटलम संधारित्र के लिए अगला चरण कैथोड प्लेट का अनुप्रयोग है (गीला टैंटलम संधारित्र तरल विद्युत् अपघट्य का उपयोग कैथोड के रूप में उनके आवरण के साथ करता है)। यह मैंगनीज नाइट्रेट के मैंगनीज डाइऑक्साइड में पायरोलिसिस द्वारा प्राप्त किया जाता है। गोली को नाइट्रेट के जलीय घोल में डुबोया जाता है और फिर डाइऑक्साइड कोट बनाने के लिए लगभग 250 डिग्री सेल्सियस पर ओवन में बेक किया जाता है। रासायनिक समीकरण है:


 * Mn(NO3)2 → MnO2 + 2 NO2

जैसा कि चित्र 4 में दिखाया गया है, "गोली" की सभी आंतरिक और बाहरी सतहों पर मोटी परत बनाने के लिए नाइट्रेट घोल के अलग-अलग विशिष्ट गुरुत्वों के माध्यम से इस प्रक्रिया को कई बार दोहराया जाता है।

पारंपरिक निर्माण में, गोली को क्रमिक रूप से ग्रेफाइट में डुबोया जाता है और फिर मैंगनीज डाइऑक्साइड कैथोड प्लेट से बाहरी कैथोड समाप्ति तक अच्छा संबंध प्रदान करने के लिए चांदी (चित्र 5 देखें)।

उत्पादन प्रवाह
नीचे दी गई तस्वीर टैंटलम विद्युत् अपघटनी चिप संधारित्र के उत्पादन प्रवाह को निसादित एनोड और ठोस मैंगनीज डाइऑक्साइड विद्युत् अपघट्य के साथ दिखाती है।



टैंटलम संधारित्र की शैलियाँ
टैंटलम विद्युत् अपघटनी संधारित्र तीन अलग-अलग शैलियों में बने हैं:


 * टैंटलम चिप संधारित्र: सतह माउंटिंग के लिए एसएमडी स्टाइल, सभी टैंटलम संधारित्र का 80% एसएमडी हैं
 * पीसीबी माउंटिंग के लिए टैंटलम मोती, राल-डूबा हुआ, सिंगल-एंडेड स्टाइल
 * अक्षीय-लेड टैंटलम संधारित्र, ठोस और गैर-ठोस विद्युत् अपघट्य के साथ, अधिकांशतः सैन्य, चिकित्सा और अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए उपयोग किया जाता है।

चिप संधारित्र (आवरण आकार)
सभी टैंटलम विद्युत् अपघटनी संधारित्र के 90% से अधिक टैंटलम चिप संधारित्र के रूप में सरफेस माउंटेड उपकरण शैली में निर्मित होते हैं। इसमें आवरण के अंतिम छोर पर संपर्क सतहें होती हैं और इसे विभिन्न आकारों में निर्मित किया जाता है, सामान्यतः इलेक्ट्रॉनिक उद्योग गठबंधन-535-बीएएसी मानक का पालन करते हुए। विभिन्न आकारों को आवरण कोड अक्षरों द्वारा भी पहचाना जा सकता है। कुछ आवरण साइज (ए से ई) के लिए, जो कई दशकों से निर्मित किए गए हैं, सभी मैन्युफैक्चरर्स पर आयाम और आवरण कोडिंग अभी भी बहुत सीमा तक समान हैं। चूँकि, टैंटलम विद्युत् अपघटनी संधारित्र में नए विकास जैसे समतुल्य श्रृंखला प्रतिरोध को कम करने के लिए बहु-एनोड विधि या अधिष्ठापन को कम करने के लिए फेस डाउन विधि ने चिप आकार और उनके आवरण कोड की विस्तृत श्रृंखला का नेतृत्व किया है। ईआईए मानकों से इन प्रस्थानों का अर्थ है कि विभिन्न निर्माताओं के उपकरण अब हमेशा समान नहीं होते हैं।

पारंपरिक टैंटलम आयताकार चिप संधारित्र के आयामों और उनके कोडिंग का अवलोकन निम्न तालिका में दिखाया गया है:


 * नोट: EIA 3528 मीट्रिक को EIA 1411 शाही (इंच) के रूप में भी जाना जाता है।

गीला टैंटलम संधारित्र
आधुनिक गैर-ठोस (गीले) टैंटलम विद्युत् अपघटनी संधारित्र की मुख्य विशेषता ही तापमान सीमा के अन्दर ठोस टैंटलम और गीले एल्यूमीनियम विद्युत् अपघटनी संधारित्र की तुलना में उनकी ऊर्जा घनत्व है। उनके स्व-चिकित्सा गुणों के कारण (गैर-ठोस विद्युत् अपघट्य परावैद्युतिकी के कमजोर क्षेत्रों में नई ऑक्साइड परत बनाने के लिए ऑक्सीजन प्रदान कर सकता है), परावैद्युतिकी मोटाई बहुत कम सुरक्षा परिसीमा के साथ बनाई जा सकती है और इसके परिणामस्वरूप ठोस प्रकारों की तुलना में बहुत पतले परावैद्युतिकी, जिसके परिणामस्वरूप प्रति वॉल्यूम यूनिट उच्च सीवी मूल्य होता है। इसके अतिरिक्त, गीले टैंटलम संधारित्र 100 V से 630 V तक के वोल्टेज पर काम करने में सक्षम होते हैं, अपेक्षाकृत कम ईएसआर होता है, और सभी विद्युत् अपघटनी संधारित्र का सबसे कम लीकेज धारा होता है।

1930 के दशक में विकसित किए गए मूल गीले टैंटलम संधारित्र अक्षीय संधारित्र थे, जिसमें टैंटलम एनोड और फ़ॉइल कैथोड से युक्त घाव वाली कोशिका होती है, जिसे विद्युत् अपघट्य से लथपथ पेपर स्ट्राइप द्वारा अलग किया जाता है, जो सिल्वर आवरण में लगा होता है और गैर-हर्मेटिक इलास्टोमेर सील होता है। शक्तिशाली अम्ल के विरुद्ध टैंटलम डाइइलेक्ट्रिक ऑक्साइड परत की जड़ता और स्थिरता के कारण, गीले टैंटलम संधारित्र सल्फ्यूरिक अम्ल को विद्युत् अपघट्य के रूप में उपयोग कर सकते हैं, इस प्रकार उन्हें अपेक्षाकृत कम ईएसआर प्रदान करते हैं।

क्योंकि अतीत में, सिल्वर आवरणिंग में चांदी का प्रवास और मूंछ (धातु विज्ञान) की समस्याएँ थीं, जिसके कारण रिसाव की धाराएँ और शॉर्ट परिपथ बढ़ रहे थे, गीले टैंटलम संधारित्र की नई शैलियों में शुद्ध टैंटलम में लगे सिंटर्ड टैंटलम पेलेट सेल और जेल सल्फ्यूरिक अम्ल विद्युत् अपघट्य का उपयोग किया जाता है।

उनकी अपेक्षाकृत उच्च मूल्य के कारण, गीले टैंटलम विद्युत् अपघटनी संधारित्र के कुछ उपभोक्ता अनुप्रयोग हैं। उनका उपयोग बीहड़ औद्योगिक अनुप्रयोगों में किया जाता है, जैसे कि तेल की खोज के लिए जांच में। सैन्य अनुमोदन वाले प्रकार एवियोनिक्स, सैन्य और अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए आवश्यक उच्च गुणवत्ता वाले स्तरों के साथ-साथ विस्तारित धारिता और वोल्टेज रेटिंग प्रदान कर सकते हैं।

इतिहास
ऊष्मारोधी ऑक्साइड फिल्म बनाने में सक्षम वाल्व धातुओं का समूह 1875 में खोजा गया था। 1896 में करोल पोलाक ने एल्यूमीनियम इलेक्ट्रोड और तरल विद्युत् अपघट्य का उपयोग करके संधारित्र का पेटेंट कराया। 1930 के दशक में एल्यूमीनियम विद्युत् अपघटनी संधारित्र का व्यावसायिक रूप से निर्माण किया गया था।

घाव टैंटलम फोइल और गैर-ठोस विद्युत् अपघट्य के साथ पहला टैंटलम विद्युत् अपघटनी संधारित्र 1930 में टैंसिटर इलेक्ट्रॉनिक इंक (यूएस) द्वारा विकसित किया गया था, और सैन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग किया गया था।

ठोस विद्युत् अपघट्य टैंटलम संधारित्र का आविष्कार बेल प्रयोगशालाओं द्वारा 1950 के दशक की प्रारंभ में उनके नए आविष्कृत ट्रांजिस्टर के पूरक के लिए लघु और अधिक विश्वसनीय लो-वोल्टेज सपोर्ट संधारित्र के रूप में किया गया था। 1950 की प्रारंभ में मिले नए लघु संधारित्र के लिए बेल लैब्स से आर. एल. टेलर और एच. ई. हारिंग का समाधान सिरेमिक के साथ अनुभव पर आधारित था। उन्होंने धात्विक टैंटलम को पीसकर चूर्ण बना लिया, इस चूर्ण को बेलनाकार रूप में दबाया और फिर निर्वात स्थितियों के अनुसार, 1500 and 2000 °C के बीच उच्च तापमान पर पाउडर कणों को गोली ("स्लग") में पाप किया।

ये पहले पापयुक्त टैंटलम संधारित्र तरल विद्युत् अपघट्य का उपयोग करते थे। 1952 में बेल लैब्स के शोधकर्ताओं ने सिंटर्ड टैंटलम संधारित्र के लिए ठोस विद्युत् अपघट्य के रूप में मैंगनीज डाइऑक्साइड के उपयोग की खोज किया था।

चूँकि मौलिक आविष्कार बेल लैब्स से आए थे, व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य टैंटलम विद्युत् अपघटनी संधारित्र के निर्माण के लिए नवाचार स्प्रेग इलेक्ट्रिक कंपनी के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए थे। प्रेस्टन रॉबिन्सन, स्प्रैग के अनुसंधान निदेशक, को 1954 में टैंटलम संधारित्र का वास्तविक आविष्कारक माना जाता है। उनके आविष्कार का समर्थन आर. जे. मिलार्ड ने किया, जिन्होंने 1955 में सुधार चरण का प्रारंभ किया था, महत्वपूर्ण सुधार जिसमें MnO2 के प्रत्येक डिप-एंड-कन्वर्ट चक्र के बाद संधारित्र के डाइइलेक्ट्रिक की मरम्मत की गई। इसने तैयार संधारित्र के रिसाव धारा को नाटकीय रूप से कम कर दिया।

इस पहले ठोस विद्युत् अपघट्य मैंगनीज डाइऑक्साइड में अन्य सभी प्रकार के गैर-ठोस विद्युत् अपघट्य संधारित्र की तुलना में 10 गुना उत्तम चालकता थी। टैंटलम मोती की शैली में, उन्हें जल्द ही रेडियो और नए टेलीविजन उपकरणों में विस्तृत उपयोग मिला।

1971 में, इंटेल ने अपना पहला माइक्रो कंप्यूटर (MCS 4) प्रस्तुत किया और 1972 Hewlett Packard ने पहला पॉकेट कैलकुलेटर (HP 35) प्रस्तुत किया था। संधारित्र की आवश्यकताएं बढ़ीं, विशेष रूप से कम हानि की मांग में वृद्धि हुई हैं। मानक विद्युत् अपघटनी संधारित्र के उपमार्ग और वियुग्मन संधारित्र के लिए समतुल्य श्रृंखला प्रतिरोध (ESR) को कम करने की आवश्यकता है। चूँकि ठोस टैंटलम संधारित्र्स ने एल्यूमीनियम विद्युत् अपघटनी्स की तुलना में कम ईएसआर और रिसाव वर्तमान मूल्यों की प्रस्तुति की, 1980 में उद्योग में टैंटलम के लिए मूल्य के झटके ने विशेष रूप से उपभोक्ता मनोरंजन इलेक्ट्रॉनिक्स में टैंटलम संधारित्र की उपयोगिता को नाटकीय रूप से कम कर दिया। सस्ते विकल्पों की तलाश में, उद्योग एल्यूमीनियम विद्युत् अपघटनी संधारित्र का उपयोग करने के लिए वापस आ गया।

1975 में एलन जे. हीगर, एलन मैकडिआर्मिड और हिदेकी शिराकावा द्वारा बहुलक का संचालन का विकास निम्न ESR के बिंदु में ब्रेक-थ्रू था। पाली दोस्त आर भूमिका (पीपीआई) जैसे प्रवाहकीय पॉलिमर की चालकता या पेडॉट मैंगनीज डाइऑक्साइड की तुलना में 1000 के कारक से उत्तम हैं, और धातुओं की चालकता के निकट हैं।

1993 में NEC ने अपने SMD पॉलिमर टैंटलम विद्युत् अपघटनी संधारित्र प्रस्तुत किए, जिन्हें नियोकैप कहा जाता है। 1997 में संयो ने अपने पोस्कैप पॉलिमर टैंटलम चिप्स का अनुसरण किया।

टैंटलम पॉलिमर संधारित्र के लिए नया प्रवाहकीय बहुलक केमेट द्वारा 1999 कार्ट्स सम्मेलन में प्रस्तुत किया गया था। इस संधारित्र ने नए विकसित कार्बनिक प्रवाहकीय बहुलक पीईडीटी पॉली (3,4-एथिलीनडाइऑक्सीथियोफेन) का उपयोग किया, जिसे पीईडीओटी (व्यापार नाम बायट्रॉन) भी कहा जाता है।

1990 के दशक में तेजी से बढ़ती एसएमडी विधि के लिए चिप शैली में उच्च सीवी-वॉल्यूम वाले कम ईएसआर संधारित्र के विकास ने टैंटलम चिप्स की मांग में नाटकीय रूप से वृद्धि की थी। चूँकि, 2000/2001 में टैंटलम के लिए और मूल्य विस्फोट ने मैंगनीज डाइऑक्साइड विद्युत् अपघट्य के साथ नाइओबियम विद्युत् अपघटनी संधारित्र के विकास को विवश कर दिया, जो 2002 से उपलब्ध है। नाइओबियम-डाइलेक्ट्रिक संधारित्र का उत्पादन करने के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री और प्रक्रियाएं अनिवार्य रूप से वर्तमान टैंटलम-डाइइलेक्ट्रिक संधारित्र के समान हैं। नाइओबियम विद्युत् अपघटनी संधारित्र और टैंटलम विद्युत् अपघटनी संधारित्र की विशेषताएं लगभग तुलनीय हैं।

श्रृंखला-समतुल्य परिपथ
असतत घटकों के रूप में टैंटलम विद्युत् अपघटनी संधारित्र आदर्श संधारित्र नहीं हैं, क्योंकि उनके पास हानि और परजीवी आगमनात्मक भाग हैं। सभी गुणों को परिभाषित किया जा सकता है और आदर्श धारिता और अतिरिक्त विद्युत घटकों से बना श्रृंखला समतुल्य परिपथ द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है जो संधारित्र के सभी हानि और आगमनात्मक मापदंडों को मॉडल करता है। इस श्रृंखला-समतुल्य परिपथ में विद्युत विशेषताओं को निम्न द्वारा परिभाषित किया गया है:


 * C, संधारित्र की धारिता
 * Rleak, संधारित्र के रिसाव (इलेक्ट्रॉनिक्स) का प्रतिनिधित्व करने वाला प्रतिरोध
 * RESRसमतुल्य श्रृंखला प्रतिरोध जो संधारित्र के सभी ओमिक हानियों को सारांशित करता है, सामान्यतः ईएसआर के रूप में संक्षिप्त किया जाता है
 * RESL, समतुल्य श्रृंखला अधिष्ठापन जो संधारित्र का प्रभावी स्व-अधिष्ठापन है, जिसे सामान्यतः ईएसएल के रूप में संक्षिप्त किया जाता है।

समांतर समतुल्य परिपथ के अतिरिक्त श्रृंखला समतुल्य परिपथ का उपयोग करना अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन/EN 60384-1 द्वारा निर्दिष्ट किया गया है।

धारिता मानक मूल्य और सहनशीलता
टैंटलम विद्युत् अपघटनी संधारित्र की विद्युत विशेषताएं एनोड की संरचना और उपयोग किए गए विद्युत् अपघट्य पर निर्भर करती हैं। यह टैंटलम संधारित्र के धारिता मूल्य को प्रभावित करता है, जो ऑपरेटिंग आवृत्ति और तापमान पर निर्भर करता है। विद्युत् अपघटनी संधारित्र धारिता की मूल इकाई फैराड (μF) है।

निर्माताओं की डेटा शीट में निर्दिष्ट धारिता वैल्यू को रेटेड धारिता CR कहा जाता है या नाममात्र धारिता CN और वह मान है जिसके लिए संधारित्र को डिज़ाइन किया गया है। विद्युत् अपघटनी संधारित्र के लिए मानकीकृत मापने की स्थिति 100 से 120 हर्ट्ज की आवृत्ति के साथ एसी मापने की विधि है। विद्युत् अपघटनी संधारित्र अन्य संधारित्र प्रकारों से भिन्न होते हैं, जिनकी धारिता सामान्यतः 1 kHz या अधिक पर मापी जाती है। टैंटलम संधारित्र के लिए ≤2.5 V के रेटेड वोल्टेज वाले प्रकारों के लिए 1.1 से 1.5 V का DC बायस वोल्टेज या >2.5 V के रेटेड वोल्टेज वाले प्रकारों के लिए 2.1 से 2.5 V का उपयोग रिवर्स वोल्टेज से बचने के लिए माप के समय किया जा सकता है।

रेटेड मूल्य से मापा धारिता के अनुमत विचलन के प्रतिशत को धारिता सहिष्णुता कहा जाता है। विद्युत् अपघटनी संधारित्र विभिन्न सहिष्णुता श्रृंखला वर्गीकरणों में उपलब्ध हैं, जिनके मान IEC 60063 में निर्दिष्ट पसंदीदा संख्याओं की ई-श्रृंखला में निर्दिष्ट हैं। तंग स्थानों में संक्षिप्त अंकन के लिए, IEC 60062 में प्रत्येक सहिष्णुता के लिए अक्षर कोड निर्दिष्ट किया गया है।
 * रेटेड धारिता, पसंदीदा नंबरों की ई-श्रृंखला, सहनशीलता ±20%, अक्षर कोड एम
 * रेटेड धारिता, पसंदीदा नंबरों की ई-श्रृंखला, सहनशीलता ±20%, अक्षर कोड एम
 * रेटेड धारिता, ई 12 श्रृंखला, सहनशीलता ± 10%, अक्षर कोड के

आवश्यक धारिता सहिष्णुता विशेष अनुप्रयोग द्वारा निर्धारित की जाती है। विद्युत् अपघटनी संधारित्र, जो अधिकांश इलेक्ट्रॉनिक फिल्टर और वियुग्मन संधारित्र संधारित्र के लिए उपयोग किए जाते हैं, को संकीर्ण सहनशीलता की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि वे अधिकांशतः थरथरानवाला जैसे त्रुटिहीन आवृत्ति अनुप्रयोगों के लिए उपयोग नहीं किए जाते हैं।

रेटेड और श्रेणी वोल्टेज
IEC/EN 60384-1 मानक का जिक्र करते हुए टैंटलम संधारित्र के लिए अनुमत ऑपरेटिंग वोल्टेज को रेटेड वोल्टेज UR कहा जाता है या नाममात्र वोल्टेज UN. रेटेड वोल्टेज UR अधिकतम डीसी वोल्टेज या पीक पल्स वोल्टेज है जिसे रेटेड तापमान सीमा TR के अन्दर किसी भी तापमान पर लगातार प्रायुक्त किया जा सकता है (आईईसी/एन 60384-1)।

बढ़ते तापमान के साथ विद्युत् अपघटनी संधारित्र की वोल्टेज रेटिंग घट जाती है। कुछ अनुप्रयोगों के लिए उच्च तापमान सीमा का उपयोग करना महत्वपूर्ण है। उच्च तापमान पर लगाए गए वोल्टेज को कम करने से सुरक्षा परिसीमा बना रहता है। कुछ संधारित्र प्रकारों के लिए इसलिए आईईसी मानक उच्च तापमान के लिए तापमान व्युत्पन्न वोल्टेज निर्दिष्ट करता है, श्रेणी वोल्टेज UC श्रेणी वोल्टेज अधिकतम डीसी वोल्टेज या पीक पल्स वोल्टेज है जिसे श्रेणी तापमान सीमा TC के अन्दर किसी भी तापमान पर संधारित्र पर लगातार प्रायुक्त किया जा सकता है। चित्र में वोल्टेज और तापमान दोनों के बीच संबंध दिखाया गया है।

लगाए गए कम वोल्टेज का टैंटलम विद्युत् अपघटनी संधारित्र के लिए धनात्मक प्रभाव हो सकता है। लगाए गए वोल्टेज को कम करने से विश्वसनीयता बढ़ती है और अपेक्षित विफलता दर कम हो जाती है।

निर्दिष्ट से अधिक वोल्टेज लगाने से टैंटलम विद्युत् अपघटनी संधारित्र नष्ट हो सकते हैं।

सर्ज वोल्टेज
सर्ज वोल्टेज अधिकतम पीक वोल्टेज मान को निरुपित करता है जिसे सीमित संख्या में चक्रों के लिए विद्युत् अपघटनी संधारित्र पर उनके आवेदन के समय प्रायुक्त किया जा सकता है। सर्ज वोल्टेज IEC/EN 60384-1 में मानकीकृत है। टैंटलम विद्युत् अपघटनी संधारित्र के लिए सर्ज वोल्टेज रेटेड वोल्टेज का 1.3 गुना होगा, जिसे निकटतम वोल्ट तक गोल किया जाएगा। टैंटलम संधारित्र पर प्रायुक्त सर्ज वोल्टेज संधारित्र की विफलता दर को प्रभावित कर सकता है।

क्षणिक वोल्टेज
ठोस मैंगनीज डाइऑक्साइड विद्युत् अपघट्य के साथ टैंटलम विद्युत् अपघटनी संधारित्र पर लगाए गए क्षणिक वोल्टेज या धारा स्पाइक से कुछ टैंटलम संधारित्र विफल हो सकते हैं और सीधे शॉर्ट हो सकते हैं।

रिवर्स वोल्टेज
टैंटलम विद्युत् अपघटनी ध्रुवीकृत होते हैं और सामान्यतः कैथोड वोल्टेज के सापेक्ष धनात्मक होने के लिए एनोड इलेक्ट्रोड वोल्टेज की आवश्यकता होती है।

रिवर्स वोल्टेज प्रायुक्त होने के साथ, रिवर्स लीकेज धारा माइक्रोक्रैक के बहुत छोटे क्षेत्रों या परावैद्युतिकी परत के पार विद्युत् अपघटनी संधारित्र के एनोड में अन्य दोषों में प्रवाहित होता है। चूँकि धारा केवल कुछ माइक्रोएम्प्स हो सकता है, यह बहुत ही उच्च स्थानीयकृत धारा घनत्व का प्रतिनिधित्व करता है जो छोटे से हॉट-स्पॉट का कारण बन सकता है। यह अधिक प्रवाहकीय क्रिस्टलीय रूप में अनाकार टैंटलम पेंटोक्साइड के कुछ रूपांतरण का कारण बन सकता है। जब उच्च धारा उपलब्ध होती है, तो यह प्रभाव हिमस्खलन कर सकता है और संधारित्र कुल छोटा हो सकता है।

फिर भी, टैंटलम विद्युत् अपघटनी संधारित्र सीमित संख्या में चक्रों के लिए थोड़े समय के लिए रिवर्स वोल्टेज का सामना कर सकते हैं। टैंटलम रिवर्स वोल्टेज के लिए सबसे आम दिशानिर्देश हैं:
 * रेटेड वोल्टेज का 10% 25 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम 1 वोल्ट,
 * रेटेड वोल्टेज का 3% अधिकतम 0.5 वोल्ट 85 डिग्री सेल्सियस पर,
 * रेटेड वोल्टेज का 1% अधिकतम 0.1 वोल्ट 125 डिग्री सेल्सियस पर।

ये दिशानिर्देश लघु भ्रमण के लिए प्रायुक्त होते हैं और अधिकतम रिवर्स वोल्टेज निर्धारित करने के लिए इसका उपयोग कभी नहीं किया जाना चाहिए जिसके अनुसार संधारित्र स्थायी रूप से उपयोग किया जा सकता है।

प्रतिबाधा
टैंटलम विद्युत् अपघटनी संधारित्र, साथ ही अन्य पारंपरिक संधारित्र में दो विद्युत कार्य होते हैं। घड़ी या इसी तरह के अनुप्रयोगों के लिए, संधारित्र को विद्युत ऊर्जा को स्टोर करने के लिए भंडारण घटक के रूप में देखा जाता है। किन्तु बिजली की आपूर्ति जैसे संधारित्र अनुप्रयोगों को चौरसाई करने, बायपास करने या वियुग्मन करने के लिए, संधारित्र वोल्टेज रेल से अवांछित एसी घटकों को फ़िल्टर करने के लिए वैकल्पिक वर्तमान प्रतिरोधों के रूप में अतिरिक्त रूप से काम करते हैं। इसके लिए (पक्षपाती) एसी फ़ंक्शन आवृत्ति निर्भर एसी प्रतिरोध (विद्युत प्रतिबाधा जेड) धारिता मान जितना ही महत्वपूर्ण है।

प्रतिबाधा एसी परिपथ में विशेष आवृत्ति पर परिमाण और फेजर दोनों के साथ वर्तमान में वोल्टेज का जटिल संख्या अनुपात है। इस अर्थ में प्रतिबाधा वैकल्पिक धाराओं को क्षीण करने के लिए संधारित्र की क्षमता का उपाय है और इसका उपयोग ओम नियम की तरह किया जा सकता है
 * $$Z = \frac{\hat u}{\hat \imath} = \frac{U_\mathrm{eff}}{I_\mathrm{eff}}.$$

प्रतिबाधा आवृत्ति पर निर्भर एसी प्रतिरोध है और विशेष आवृत्ति पर परिमाण और चरण दोनों के पास है। विद्युत् अपघटनी संधारित्र की डेटा शीट में, केवल प्रतिबाधा परिमाण |Z| निर्दिष्ट है, और केवल Z के रूप में लिखा गया है। IEC/EN 60384-1 मानक के संबंध में, टैंटलम विद्युत् अपघटनी संधारित्र के प्रतिबाधा मान को संधारित्र की धारिता और वोल्टेज के आधार पर 10 kHz या 100 kHz पर मापा और निर्दिष्ट किया जाता है।

मापने के अतिरिक्त, प्रतिबाधा की गणना संधारित्र की श्रृंखला-समतुल्य परिपथ से आदर्श घटकों का उपयोग करके भी की जा सकती है, जिसमें आदर्श संधारित्र C, प्रतिरोधक ESR और इंडक्शन ESL सम्मिलित है। इस स्थितियों में कोणीय आवृत्ति ω पर प्रतिबाधा इसलिए ईएसआर के ज्यामितीय (जटिल) जोड़ द्वारा दी जाती है, सघरित्र अभिक्रिया XC द्वारा: $$ X_C= -\frac{1}{\omega C}$$

और आगमनात्मक प्रतिघात X द्वाराL(अधिष्ठापन)

$$ X_L=\omega L_{\mathrm{ESL}}$$.

तब Z द्वारा दिया जाता है


 * $$Z=\sqrt{{ESR}^2 + (X_\mathrm{C} + (-X_\mathrm{L}))^2}$$.

प्रतिध्वनि के विशेष स्थितियों में, जिसमें दोनों प्रतिक्रियाशील प्रतिरोध XCऔर XLही मान है (XC= XL), तो प्रतिबाधा केवल ESR द्वारा निर्धारित की जाएगी। प्रतिध्वनि के ऊपर आवृत्तियों के साथ संधारित्र के ईएसएल के कारण प्रतिबाधा फिर से बढ़ जाती है। इस बिंदु पर, संधारित्र मुख्य रूप से अधिष्ठापन के रूप में व्यवहार करना प्रारंभ कर देता है।

ESR और अपव्यय कारक tan δ
समतुल्य श्रृंखला प्रतिरोध (ESR) संधारित्र के सभी प्रतिरोधक हानिों को सारांशित करता है। ये टर्मिनल प्रतिरोध हैं, इलेक्ट्रोड संपर्क का संपर्क प्रतिरोध, इलेक्ट्रोड की लाइन प्रतिरोध, विद्युत् अपघट्य प्रतिरोध, और परावैद्युतिकी ऑक्साइड परत में परावैद्युतिकी हानि।

ईएसआर स्मूथिंग के पीछे शेष आरोपित एसी रिपल (विद्युत) को प्रभावित करता है और परिपथ की कार्यक्षमता को प्रभावित कर सकता है। संधारित्र से संबंधित ESR आंतरिक ताप उत्पादन के लिए जवाबदेह है यदि संधारित्र पर #रिपल धारा प्रवाहित होता है। यह आंतरिक गर्मी टैंटलम विद्युत् अपघटनी संधारित्र की विश्वसनीयता को प्रभावित कर सकती है।

सामान्यतः, ईएसआर बढ़ती आवृत्ति और तापमान के साथ घट जाती है। विद्युत् अपघटनी संधारित्र की चर्चा ऐतिहासिक रूप से कभी-कभी ईएसआर के अतिरिक्त प्रासंगिक डेटा शीट्स में अपव्यय कारक, तन δ का उल्लेख करती है। अपव्यय कारक कैपेसिटिव रिएक्शन XC के घटाव के बीच चरण कोण के स्पर्शरेखा आगमनात्मक प्रतिक्रिया XL से, और ईएसआर द्वारा निर्धारित किया जाता है। यदि संधारित्र का अधिष्ठापन ESL छोटा है, तो अपव्यय कारक को अनुमानित किया जा सकता है:


 * $$\tan \delta = \mbox{ESR} \cdot \omega C$$

अपव्यय कारक टैन δ का उपयोग संधारित्र के लिए आवृत्ति निर्धारण परिपथ या अनुनाद परिपथ में बहुत कम हानि के साथ किया जाता है जहां अपव्यय कारक के पारस्परिक मूल्य को क्यू कारक (क्यू) कहा जाता है जो गुंजयमान यंत्र की बैंडविड्थ (सिग्नल प्रोसेसिंग) का प्रतिनिधित्व करता है।

तरंग धाराएँ
रिपल धारा डीसी धारा पर किसी भी फ्रीक्वेंसी के सुपरइम्पोज्ड एसी धारा का वर्गमूल औसत का वर्ग वैल्यू होता है। यह मुख्य रूप से एसी वोल्टेज को सुधारने के बाद बिजली की आपूर्ति (स्विच्ड-मोड बिजली की आपूर्ति सहित) में उत्पन्न होता है और डिकूप्लिंग या स्मूथिंग संधारित्र के माध्यम से चार्ज और निर्वहन धारा के रूप में प्रवाहित होता है।

तरंग धाराएँ संधारित्र निकाय के अंदर ऊष्मा उत्पन्न करती हैं। यह अपव्यय शक्ति हानि PLESR के कारण होता है और प्रभावी (RMS) तरंग धारा IR का वर्ग मान है।.


 * $$P_{L} = I_R^2 \cdot ESR$$

यह आंतरिक उत्पन्न गर्मी, परिवेश के तापमान और संभवतः अन्य बाहरी ताप स्रोतों के अतिरिक्त, संधारित्र शरीर के तापमान की ओर जाता है जिसमें परिवेश के विरुद्ध Δ T का तापमान अंतर होता है। इस ऊष्मा को ऊष्मीय हानि Pth के रूप में वितरित किया जाना है संधारित्र सतह A और परिवेश के लिए थर्मल प्रतिरोध β पर


 * $$ P_{th} = \Delta T \cdot A \cdot \beta$$

आंतरिक उत्पन्न ऊष्मा को तापीय विकिरण, संवहन और तापीय चालन द्वारा परिवेश में वितरित किया जाना है। संधारित्र का तापमान, जो उत्पादित और वितरित गर्मी के बीच संतुलन पर स्थापित होता है, संधारित्र के अधिकतम निर्दिष्ट तापमान से अधिक नहीं होना चाहिए।

रिपल धारा को 100 या 120 Hz पर या ऊपरी श्रेणी के तापमान पर 10 kHz पर प्रभावी (RMS) मान के रूप में निर्दिष्ट किया जाता है। गैर-साइनसॉइडल रिपल धाराओं का विश्लेषण किया जाना चाहिए और फूरियर विश्लेषण के माध्यम से उनके घटक साइनसोइडल आवृत्तियों में अलग किया जाना चाहिए और समतुल्य तरंग धारा की गणना अलग-अलग धाराओं के वर्गों के योग के वर्गमूल के रूप में की जाती है।
 * $$I_R=\sqrt{{i_1}^2 + {i_2}^2 +  {i_3}^2 + {i_n}^2 }$$

ठोस टैंटलम विद्युत् अपघटनी संधारित्र में रिपल धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा संधारित्र की विश्वसनीयता को प्रभावित करती है।  सीमा से अधिक होने पर शॉर्ट्स और जलने वाले घटकों के साथ विनाशकारी विफलताओं का परिणाम होता है।

धारा सर्ज, पीक या पल्स धारा
सॉलिड टैंटलम विद्युत् अपघटनी संधारित्र सर्ज, पीक या पल्स धारा से क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। टैंटलम संधारित्र, जो सर्ज, पीक या पल्स धारा के संपर्क में हैं, का उपयोग अत्यधिक आगमनात्मक परिपथ में 70% तक के वोल्टेज के साथ किया जाना चाहिए। यदि संभव हो तो, वोल्टेज प्रोफाइल रैंप टर्न-ऑन होना चाहिए, क्योंकि यह संधारित्र द्वारा देखे जाने वाले पीक धारा को कम करता है।

रिसाव धारा
रिसाव (इलेक्ट्रॉनिक्स) विद्युत् अपघटनी संधारित्र के लिए विशेष विशेषता है जो अन्य पारंपरिक संधारित्र के पास नहीं है। इस धारा को प्रतिरोधक Rleak द्वारा दर्शाया जाता है विद्युत् अपघटनी संधारित्र के श्रृंखला-समतुल्य परिपथ में संधारित्र के समानांतर। ठोस टैंटलम संधारित्र के लिए लीकेज धारा के मुख्य कारण परावैद्युतिकी बिजली का टूटना, अशुद्धियों के कारण प्रवाहकीय पथ या खराब एनोडाइजेशन के कारण, मैंगनीज डाइऑक्साइड की अधिकता के कारण परावैद्युतिकी को दरकिनार करना, नमी के रास्ते या कैथोड कंडक्टर (कार्बन, सिल्वर) के कारण होता है। ठोस विद्युत् अपघट्य संधारित्र में इस लीकेज धारा को नए ऑक्साइड उत्पन्न करने के अर्थ में हीलिंग द्वारा कम नहीं किया जा सकता है क्योंकि सामान्य परिस्थितियों में ठोस विद्युत् अपघट्य्स प्रक्रियाओं को बनाने के लिए ऑक्सीजन देने में असमर्थ होते हैं। विश्वसनीयता (विफलता दर)|विश्वसनीयता (विफलता दर) में वर्णित के अनुसार इस कथन को फ़ील्ड क्रिस्टलीकरण के समय स्व-उपचार प्रक्रिया के साथ भ्रमित नहीं होना चाहिए।

डेटशीट में लीकेज धारा की विशिष्टता अधिकांश रेटेड धारिता वैल्यू CR के गुणन द्वारा दी जाएगीरेटेड वोल्टेज UR के मूल्य के साथ परिशिष्ट आकृति के साथ, 2 या 5 मिनट के मापने के समय के बाद मापा जाता है, उदाहरण के लिए:
 * $$I_\mathrm{Leak} = 0{.}01\,\mathrm{{A}\over{ V \cdot F}} \cdot U_\mathrm R \cdot C_\mathrm R + 3\,\mathrm{\mu A}$$

लीकेज धारा का मान प्रायुक्त वोल्टेज पर, संधारित्र के तापमान पर, मापने के समय पर और आवरण सीलिंग स्थितियों के कारण नमी के प्रभाव पर निर्भर करता है। उनके पास सामान्यतः बहुत कम लीकेज धारा होता है, जो निर्दिष्ट सबसे खराब स्थिति की तुलना में बहुत कम होता है।

परावैद्युतिकी अवशोषण (सोकेज)
परावैद्युतिकी अवशोषण तब होता है जब संधारित्र जो लंबे समय तक चार्ज रहता है, कुछ समय के लिए निर्वहन होने पर कुछ चार्ज बनाए रखता है। चूँकि आदर्श संधारित्र निर्वहन के बाद शून्य वोल्ट तक पहुंच जाएगा, असली संधारित्र समय-विलंबित द्विध्रुवीय निर्वहन से छोटा वोल्टेज विकसित करते हैं, घटना जिसे परावैद्युतिकी विश्राम, सोखना या बैटरी क्रिया भी कहा जाता है।

परावैद्युतिकी अवशोषण उन परिपथों में समस्या उत्पन्न कर सकता है जहां बहुत कम धाराओं का उपयोग किया जाता है, जैसे कि लंबे समय तक समय-स्थिर करनेवाले मानक और पकड़ परिपथ। चूँकि, अधिकांश अनुप्रयोगों में जहां टैंटलम विद्युत् अपघटनी संधारित्र बिजली आपूर्ति लाइनों का समर्थन कर रहे हैं, परावैद्युतिकी अवशोषण कोई समस्या नहीं है।

विश्वसनीयता (विफलता दर)
घटक की विश्वसनीयता अभियांत्रिकी गुण है जो निरुपित करती है कि समय अंतराल में घटक कितनी अच्छी तरह अपना कार्य करता है। यह स्टोआवरण्टिक प्रक्रिया के अधीन है और इसे गुणात्मक और मात्रात्मक रूप से वर्णित किया जा सकता है; यह सीधे मापने योग्य नहीं है। विद्युत् अपघटनी संधारित्र की विश्वसनीयता अनुभवजन्य रूप से उत्पादन-साथ सहनशक्ति परीक्षणों में विफलता दर की पहचान करके निर्धारित की जाती है, विश्वसनीयता अभियांत्रिकी विश्वसनीयता परीक्षण देखें।

विश्वसनीयता सामान्य रूप से बाथटब वक्र में दिखाई जाती है और इसे तीन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है: प्रारंभिक विफलताएँ या शिशु मृत्यु दर विफलताएँ, निरंतर यादृच्छिक विफलताएँ और पहनने की विफलताएँ। कुल विफलता दर में सम्मिलित विफलता प्रकार शॉर्ट परिपथ, ओपन परिपथ, और डिग्रेडेशन विफलताएं (विद्युत पैरामीटर से अधिक) हैं।

विश्वसनीयता अभियांत्रिकी भविष्यवाणी सामान्यतः विफलता दर λ, संक्षिप्त नाम FIT (समय में विफलता) में व्यक्त की जाती है। यह विफलताओं की संख्या है जिसकी अरब में विश्वाश की जा सकती है (109) संचालन के घटक-घंटे (उदाहरण के लिए 1 मिलियन घंटे के लिए 1000 घटक, या 1000 घंटों के लिए 1 मिलियन घटक जो 1 ppm/1000 घंटे हैं) लगातार यादृच्छिक विफलताओं की अवधि के समय निश्चित कार्य परिस्थितियों में। ये विफलता दर मॉडल अप्रत्यक्ष रूप से यादृच्छिक विफलता के विचार को ग्रहण करते हैं। व्यक्तिगत घटक यादृच्छिक समय पर किन्तु अनुमानित दर पर विफल होते हैं। विफलता दर एफआईटी के लिए मानक संचालन की स्थिति 40 डिग्री सेल्सियस और 0.5 UR है.

एफआईटी का पारस्परिक मूल्य विफलताओं (एमटीबीएफ) के बीच औसत समय है।

टैंटलम संधारित्र के लिए, अधिकांश विफलता दर 85 डिग्री सेल्सियस और रेटेड वोल्टेज UR कों संदर्भ स्थितियों के रूप में पर निर्दिष्ट होती है और प्रति हज़ार घंटे (n %/1000 h) विफल घटकों के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया गया हैं। वह प्रति 105 घंटे में असफल घटकों की "एन" संख्या है या एफआईटी में प्रति 109 घंटे में दस हजार गुना मूल्य है।

मानक संचालन स्थितियों के अतिरिक्त अन्य स्थितियों के लिए 40 डिग्री सेल्सियस और 0.5 UR, अन्य तापमान और प्रायुक्त वोल्टेज के लिए, वर्तमान भार, धारिता मूल्य, परिपथ प्रतिरोध, यांत्रिक प्रभाव और आर्द्रता के लिए, FIT आंकड़ा औद्योगिक या सैन्य संदर्भ के लिए मानकीकृत त्वरण कारकों के साथ पुनर्गणना कर सकता है। उदाहरण के लिए, उच्च तापमान और प्रायुक्त वोल्टेज विफलता दर में वृद्धि का कारण बनता है।

विफलता दर की पुनर्गणना के लिए सबसे अधिक उद्धृत स्रोत MIL-HDBK-217F है, जो इलेक्ट्रॉनिक घटकों के लिए विफलता दर गणनाओं की बाइबिल है। एसक्यूसी ऑनलाइन, स्वीकृति नमूने और गुणवत्ता नियंत्रण के लिए ऑनलाइन सांख्यिकीय कैलकुलेटर, आवेदन की शर्तों के लिए दिए गए विफलता दर मूल्यों की गणना करने के लिए लघु परीक्षा के लिए ऑनलाइन उपकरण देता है।

टैंटलम संधारित्र के कुछ निर्माताओं की अपनी FIT गणना तालिका हो सकती है।

टैंटलम संधारित्र विश्वसनीय घटक हैं। टैंटलम चूर्ण और संधारित्र प्रौद्योगिकियों में निरंतर सुधार के परिणामस्वरूप उपस्थित अशुद्धियों की मात्रा में उल्लेखनीय कमी आई है, जो पूर्व में अधिकांश क्षेत्र क्रिस्टलीकरण विफलताओं का कारण बनी थी। व्यावसायिक रूप से उपलब्ध टैंटलम संधारित्र अब मानक उत्पादों के रूप में उच्च MIL मानक C स्तर पर पहुंच गए हैं जो कि 85 °C पर 0.01%/1000h और 85 °C और UR पर UR या 1 विफलता प्रति 107 घंटे है।. MIL HDKB 217F से 40 °C और 0.5 UR पर आने वाले त्वरण कारकों के साथ FIT में पुनर्गणना की गई क्या यह विफलता दर 0.1 Ω की श्रृंखला प्रतिरोध के साथ उपयोग किए गए 100 μF/25 V टैंटलम चिप संधारित्र के लिए विफलता दर 0.02 FIT है।

जीवन काल
टैंटलम विद्युत् अपघटनी संधारित्र का सेवा जीवन, सेवा जीवन, भार जीवन या उपयोगी जीवन पूरी तरह से उपयोग किए गए विद्युत् अपघट्य पर निर्भर करता है:


 * द्रव्य विद्युत् अपघट्य्स का उपयोग करने वालों के पास जीवन काल विशेष विवरण नहीं होते हैं। (जब भली भांति बंद करके सील किया गया हो)
 * मैंगनीज डाइऑक्साइड विद्युत् अपघट्य्स का उपयोग करने वालों के पास जीवन काल विशेष विवरण नहीं होते हैं।
 * पॉलिमर विद्युत् अपघट्य्स का उपयोग करने वालों के पास जीवन काल विशेष विवरण होते हैं।

प्रवाहकीय बहुलक के थर्मल गिरावट तंत्र द्वारा बहुलक विद्युत् अपघट्य में चालकता का छोटा सा क्षरण होता है। विद्युत चालकता कम हो गई, समय के फलन के रूप में, दानेदार धातु प्रकार की संरचना के साथ समझौते में, जिसमें प्रवाहकीय बहुलक अनाज के सिकुड़ने के कारण उम्र बढ़ने लगती है। बहुलक विद्युत् अपघटनी संधारित्र का जीवन काल गैर-ठोस विद्युत् अपघटनी कैप्स के समान शब्दों में निर्दिष्ट किया गया है, किन्तु इसकी जीवन काल की गणना अन्य नियमों का पालन करती है जो बहुत अधिक परिचालन जीवन काल तक ले जाती है।

विफलता मोड और स्व-उपचार तंत्र
टैंटलम संधारित्र उपयोग किए गए विद्युत् अपघट्य के आधार पर विभिन्न विद्युत दीर्घकालिक व्यवहार दिखाते हैं। उच्च विश्वसनीयता और लंबे जीवन को सुनिश्चित करने के लिए अंतर्निहित विफलता मोड वाले प्रकारों के लिए आवेदन नियम निर्दिष्ट किए गए हैं।

टैंटलम संधारित्र बहुत कम विफलता दर वाले अन्य इलेक्ट्रॉनिक घटकों के समान उच्च स्तर पर विश्वसनीय हैं। चूँकि, उनके पास एकल अद्वितीय विफलता मोड है जिसे फ़ील्ड क्रिस्टलीकरण कहा जाता है। क्षेत्र क्रिस्टलीकरण ठोस टैंटलम संधारित्र की गिरावट और आपदाजनक विफलताओं का प्रमुख कारण है। टैंटलम सॉलिड-स्टेट विद्युत् अपघटनी संधारित्र में आज की दुर्लभ विफलताओं में से 90% से अधिक इस विफलता मोड के कारण शॉर्ट्स या बढ़े हुए रिसाव के कारण होती हैं।

टैंटलम विद्युत् अपघटनी संधारित्र की बेहद पतली ऑक्साइड फिल्म, डाइइलेक्ट्रिक परत, अनाकार संरचना में बनाई जानी चाहिए। अनाकार संरचना को क्रिस्टलीकृत संरचना में बदलने से ऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के साथ संयुक्त रूप से चालकता में 1000 गुना वृद्धि होने की सूचना है। परावैद्युतिकी ब्रेकडाउन के बाद क्षेत्र क्रिस्टलीकरण कुछ मिलीसेकंड के अन्दर रिसाव वर्तमान में अचानक वृद्धि की विशेषता है, नैनोएम्प परिमाण से कम-प्रतिबाधा परिपथ में amp परिमाण तक। वर्तमान प्रवाह बढ़ने से हिमस्खलन प्रभाव में तेजी आ सकती है और तेजी से धातु/ऑक्साइड के माध्यम से फैल सकता है। इसके परिणामस्वरूप ऑक्साइड पर छोटे, जले हुए क्षेत्रों से लेकर पेलेट के बड़े क्षेत्रों को कवर करने वाली टेढ़ी-मेढ़ी जली हुई लकीरों या धातु के पूर्ण ऑक्सीकरण से विनाश के विभिन्न अंश हो सकते हैं। यदि वर्तमान स्रोत असीमित है तो क्षेत्र क्रिस्टलीकरण के कारण संधारित्र शार्ट परिपथ हो सकता है। इस परिस्थिति में, यदि उपलब्ध धारा को सीमित करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो विफलता भयावह हो सकती है, क्योंकि संधारित्र का श्रृंखला प्रतिरोध बहुत कम हो सकता है। परावैद्युतिकी में दोष, छोटे यांत्रिक क्षति, या खामियां संरचना को प्रभावित कर सकती हैं, इसे अनाकार से क्रिस्टलीय संरचना में बदल सकती हैं और इस प्रकार परावैद्युतिकी ताकत कम कर सकती हैं। क्रिस्टलीकरण के जोखिम को परिभाषित करने के लिए टैंटलम चूर्ण की शुद्धता सबसे महत्वपूर्ण मापदंडों में से है। 1980 के दशक के मध्य से, निर्मित टैंटलम चूर्ण ने शुद्धता में वृद्धि प्रदर्शित की है।

सोल्डरिंग-प्रेरित तनावों के बाद सर्ज धाराएं क्रिस्टलीकरण प्रारंभ कर सकती हैं, जिससे इन्सुलेशन टूट सकता है। विपत्तिपूर्ण विफलताओं से बचने का एकमात्र विधि वर्तमान को सीमित करना है जो सीमित क्षेत्र में ब्रेकडाउन को कम करने के लिए स्रोत से प्रवाहित हो सकता है। क्रिस्टलीकृत क्षेत्र से प्रवाहित होने वाली धारा, फॉल्ट के पास मैंगनीज डाइऑक्साइड कैथोड में गर्म होने का कारण बनती है। बढ़े हुए तापमान पर रासायनिक प्रतिक्रिया तब आसपास के प्रवाहकीय मैंगनीज डाइऑक्साइड को ऊष्मारोधी मैंगनीज (III) ऑक्साइड (Mn2O3) में कम कर देती है और स्थानीय वर्तमान प्रवाह को रोकते हुए, टैंटलम ऑक्साइड परत में क्रिस्टलीकृत ऑक्साइड को ऊष्मारोधी करता है।

असफलता से बचाव
क्रिस्टलीकरण के साथ ठोस टैंटलम संधारित्र के पावर-ऑन में विफल होने की सबसे अधिक संभावना है। ऐसा माना जाता है कि परावैद्युतिकी परत में वोल्टेज ब्रेकडाउन के लिए ट्रिगर तंत्र है और स्विच-ऑन धारा पतन को भयावह विफलता की ओर धकेलता है। ऐसी अचानक विफलताओं को रोकने के लिए, निर्माता अनुशंसा करते हैं:
 * रेटेड वोल्टेज के विरुद्ध 50% एप्लिकेशन वोल्टेज व्युत्पन्न
 * 3 Ω/V या की श्रृंखला प्रतिरोध का उपयोग करना
 * स्लो पावर-अप मोड (सॉफ्ट-स्टार्ट परिपथ) वाले परिपथ का उपयोग करना।

संधारित्र प्रतीक
विद्युत् अपघटनी संधारित्र प्रतीक

समानांतर संयोजन
छोटे या कम वोल्टेज वाले विद्युत् अपघटनी संधारित्र समानांतर में सुरक्षित रूप से जुड़े हो सकते हैं। बड़े आकार के संधारित्र, विशेष रूप से बड़े आकार और उच्च वोल्टेज प्रकार के संधारित्र को विफल संधारित्र के कारण पूरे बैंक के अचानक निर्वहन के विरुद्ध व्यक्तिगत रूप से संरक्षित किया जाना चाहिए।

सीरीज संयोजन
तीन-चरण विद्युत शक्ति में आवृत्ति नियंत्रण के लिए डीसी-लिंक के साथ एसी/एसी कन्वर्टर्स जैसे कुछ अनुप्रयोग। तीन-चरण ग्रिड को सामान्यतः एल्यूमीनियम विद्युत् अपघटनी संधारित्र की तुलना में उच्च वोल्टेज की आवश्यकता होती है। ऐसे अनुप्रयोगों के लिए विद्युत् अपघटनी संधारित्र को बढ़ी हुई वोल्टेज सहन क्षमता के लिए श्रृंखला में जोड़ा जा सकता है। चार्जिंग के समय, श्रृंखला में जुड़े प्रत्येक संधारित्र में वोल्टेज अलग-अलग संधारित्र के लीकेज धारा के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चूँकि प्रत्येक संधारित्र अलग-अलग लीकेज धारा में थोड़ा भिन्न होता है, इसलिए उच्च लीकेज धारा वाले संधारित्र को कम वोल्टेज मिलेगा। श्रृंखला से जुड़े संधारित्र पर वोल्टेज संतुलन सममित रूप से नहीं है। प्रत्येक व्यक्तिगत संधारित्र पर वोल्टेज को स्थिर करने के लिए निष्क्रिय या सक्रिय वोल्टेज संतुलन प्रदान करना होगा।

ध्रुवीयता अंकन
सभी टैंटलम संधारित्र ध्रुवीकृत घटक होते हैं, जिनमें स्पष्ट रूप से चिह्नित धनात्मक या नकारात्मक टर्मिनल होते हैं। जब विपरीत ध्रुवीयता (यहां तक ​​​​कि संक्षेप में) के अधीन, संधारित्र विध्रुवण करता है और परावैद्युतिकी ऑक्साइड परत टूट जाती है, जो बाद में सही ध्रुवीयता के साथ संचालित होने पर भी विफल हो सकती है। यदि विफलता शॉर्ट परिपथ (सबसे आम घटना) है, और वर्तमान सुरक्षित मूल्य तक सीमित नहीं है, तो विपत्तिपूर्ण थर्मल भगोड़ा हो सकता है। इस विफलता के परिणामस्वरूप संधारित्र अपने जलते हुए कोर को विवशतापूर्वक बाहर निकाल सकता है।

ठोस विद्युत् अपघट्य वाले टैंटलम विद्युत् अपघटनी संधारित्र को उनके धनात्मक टर्मिनल पर बार या + के साथ चिह्नित किया जाता है। गैर-ठोस विद्युत् अपघट्य (अक्षीय लीडेड स्टाइल) वाले टैंटलम विद्युत् अपघटनी संधारित्र को बार या - (माइनस) के साथ नकारात्मक टर्मिनल पर चिह्नित किया जाता है। स्थितियों के आकार वाले पक्ष पर ध्रुवीयता को उत्तम रूप से पहचाना जा सकता है, जिसमें धनात्मक टर्मिनल होता है। विभिन्न अंकन शैलियाँ खतरनाक भ्रम उत्पन्न कर सकती हैं।

भ्रम का विशेष कारण यह है कि सतह माउंट टैंटलम संधारित्र पर धनात्मक टर्मिनल बार के साथ चिह्नित होता है। चूंकि एल्यूमीनियम सतह माउंट संधारित्र पर यह नकारात्मक टर्मिनल है जो इतना चिह्नित है।

अंकित चिह्न
टैंटलम संधारित्र, अधिकांश अन्य इलेक्ट्रॉनिक घटकों की तरह और यदि पर्याप्त स्थान उपलब्ध है, तो निर्माता, प्रकार, विद्युत और थर्मल विशेषताओं और निर्माण की तारीख को निरुपित करने के लिए चिह्नों को अंकित किया गया है। किन्तु अधिकांश टैंटलम संधारित्र चिप प्रकार के होते हैं इसलिए कम स्थान अंकित संकेतों को धारिता, सहनशीलता, वोल्टेज और ध्रुवता तक सीमित कर देता है।

छोटे संधारित्र शॉर्टहैंड नोटेशन का उपयोग करते हैं। सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला प्रारूप है: XYZ J/K/M V, जहां XYZ धारिता का प्रतिनिधित्व करता है (XY × 10 के रूप में गणना की जाती है)Z pF), अक्षर K या M सहिष्णुता (क्रमशः ±10% और ±20%) को निरुपित करते हैं और V कार्यशील वोल्टेज का प्रतिनिधित्व करता है।

उदाहरण:


 * 105K 330V का अर्थ है 10 × 10 की धारिता5 pF = 1 μF (K = ±10%) 330 V के वर्किंग वोल्टेज के साथ।
 * 476M 100V का अर्थ है 47 × 10 की धारिता6 pF = 47 μF (M = ±20%) 100 V के कार्यशील वोल्टेज के साथ।

धारिता, सहनशीलता और निर्माण की तिथि IEC/EN 60062 में निर्दिष्ट शॉर्ट कोड के साथ निरुपित की जा सकती है। रेटेड धारिता (माइक्रोफ़ारड) के शॉर्ट-मार्किंग के उदाहरण: μ47 = 0,47 μF, 4μ7 = 4.7 μF, 47μ = 47 μF

निर्माण की तारीख अधिकांश अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार छपी होती है।


 * संस्करण 1: वर्ष/सप्ताह अंक कोड के साथ कोडिंग, 1208 2012, सप्ताह संख्या 8 है।
 * संस्करण 2: वर्ष कोड / माह कोड के साथ कोडिंग। वर्ष कोड हैं: R = 2003, S = 2004, T = 2005, U = 2006, V = 2007, W = 2008, X = 2009, A = 2010, B = 2011, C = 2012, D = 2013, E = 2014 आदि महीने कोड हैं: 1 से 9 = जनवरी से सितंबर, ओ = अक्टूबर, एन = नवंबर, डी = दिसंबर। X5 तो 2009, मई है

बहुत छोटे संधारित्र के लिए कोई अंकन संभव नहीं है, केवल घटक की पैकेजिंग या उपयोग किए गए घटकों के असेंबली निर्माता के रिकॉर्ड का उपयोग किसी घटक की पूरी तरह से पहचान करने के लिए किया जा सकता है।

मानकीकरण
विद्युतीय और इलेक्ट्रानिक्स घटकों और संबंधित विधियों के लिए विशेषताओं और परीक्षण विधियों की मानक परिभाषाएँ अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन (IEC) द्वारा प्रकाशित की जाती हैं। गैर-लाभकारी संगठन|गैर-लाभकारी, गैर-सरकारी अंतरराष्ट्रीय मानक संगठन, जो विशेष अनुप्रयोग विशेषताओं के लिए अन्य उद्योग संगठनों के मानकों को टालते हैं, उदा। ईआईए आकार मानकों, आईपीसी सोल्डरेबिलिटी मानकों आदि। यूएस एमआईएल-एसटीडी विनिर्देशों की गुणवत्ता और विश्वसनीयता मानकों और विधियों का उपयोग उन घटकों के लिए किया जाता है जिनके लिए उच्च विश्वसनीयता या कम सौम्य ऑपरेटिंग वातावरण की आवश्यकता होती है।

इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में उपयोग के लिए संधारित्र के लिए परीक्षण विधियों की विशेषताओं और प्रक्रिया की परिभाषा सामान्य विनिर्देश में निर्धारित की गई है:


 * IEC/EN 60384-1: इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में उपयोग के लिए फिक्स्ड संधारित्र

मानकीकृत प्रकार के रूप में अनुमोदन के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में उपयोग के लिए एल्यूमीनियम और टैंटलम विद्युत् अपघटनी संधारित्र द्वारा मिलने वाले परीक्षण और आवश्यकताएं निम्नलिखित अनुभागीय विनिर्देशों में निर्धारित की गई हैं:


 * IEC/EN 60384-3—मैंगनीज डाइऑक्साइड ठोस विद्युत् अपघट्य के साथ सरफेस माउंट फिक्स्ड टैंटलम विद्युत् अपघटनी संधारित्र
 * IEC/EN 60384-15—गैर-ठोस और ठोस विद्युत् अपघट्य के साथ फिक्स्ड टैंटलम संधारित्र
 * IEC/EN 60384-24—सरफेस माउंट फिक्स्ड टैंटलम विद्युत् अपघटनी संधारित्र विथ कंडक्टिव पॉलीमर सॉलिड विद्युत् अपघट्य

टैंटलम अयस्क
टैंटलम संधारित्र तत्व टैंटलम का मुख्य उपयोग है। टैंटलम अयस्क संघर्ष खनिजों में से है। कुछ गैर-सरकारी संगठन उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और संघर्ष वाले खनिजों के बीच संबंधों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं।

बाजार
2008 में टैंटलम विद्युत् अपघटनी संधारित्र का बाजार लगभग US$2.2 बिलियन था, जो कुल संधारित्र बाजार का लगभग 12% था।

उपयोग
टैंटलम संधारित्र की कम लीकेज और उच्च क्षमता लंबी होल्ड अवधि और कुछ लंबी अवधि के टाइमिंग परिपथ जहां त्रुटिहीन समय महत्वपूर्ण नहीं है, को प्राप्त करने के लिए नमूना और पकड़ परिपथ में उनके उपयोग का पक्ष लेते हैं। वे अधिकांश फिल्म या सिरेमिक संधारित्र के समानांतर बिजली आपूर्ति रेल डिकॉप्लिंग के लिए भी उपयोग किए जाते हैं जो उच्च आवृत्ति पर कम समतुल्य श्रृंखला प्रतिरोध और कम विद्युत प्रतिक्रिया प्रदान करते हैं। टैंटलम संधारित्र एल्यूमीनियम विद्युत् अपघटनी संधारित्र को उन स्थितियों में बदल सकते हैं जहां बाहरी वातावरण या घने घटक पैकिंग के परिणामस्वरूप निरंतर गर्म आंतरिक वातावरण होता है और जहां उच्च विश्वसनीयता महत्वपूर्ण होती है। मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और अंतरिक्ष उपकरण जैसे उपकरण जिन्हें उच्च गुणवत्ता और विश्वसनीयता की आवश्यकता होती है, टैंटलम संधारित्र का उपयोग करते हैं।

लो-वोल्टेज टैंटलम संधारित्र के लिए विशेष रूप से सामान्य अनुप्रयोग, उनके छोटे आकार और दीर्घकालिक विश्वसनीयता के कारण, कंप्यूटर मदरबोर्ड पर और पेरिफेरल्स में बिजली की आपूर्ति फ़िल्टर संधारित्र है।

यह भी देखें

 * एल्यूमीनियम विद्युत् अपघटनी संधारित्र
 * कोल्टन खनन और नैतिकता
 * विद्युत - अपघटनी संधारित्र
 * संधारित्र निर्माताओं की सूची
 * नाइओबियम संधारित्र
 * पॉलिमर संधारित्र
 * ठोस एल्यूमीनियम संधारित्र (एसएएल)
 * भूतल पर्वत प्रौद्योगिकी
 * संधारित्र के प्रकार